SÉANCE DU l5 JUILLET I<)l3. l33 



Après refroidissement du tube, on a recueilli le fer résiduel, et on l'a attaqué par 



l'acide chlorhydrique aqueux. Le gaz qui se dégage a la composition suivante : 



Hydrogène 97 ,38 



Méthane 1 ,62 



La transformation de CO en CH V paraît donc se faire par l'intermédiaire d'un car- 

 bure de fer. 



II. Nickel. — On a opéré avec a3os de nickel en tournure fine, dans les mêmes 

 conditions que pour le fer. 



Composition des gaz (CO* déduit). 



Gaz initial. 300°. MO". 500°. 050". 800'. 950°. 1100°. 1250". 



CO 99,1 92,7 86,0 91,4 54,2 4o,ri 38,7 44,3 44, 1 



II- 0,9 1.0 i,5 1,1 39,6 54,7 55,7 ^9.8 54,9 



CH ; .... , 0,0 6,3 12,5 7,5 6.2 4i7 5,6 5,9 4,0 



III. Cuivre. — 88 s de cuivre en tournure, conditions précédentes. 



Gaz initial. 500". 600'. 70ll \ B50°. 1000". 



<; 99. ! 97> 8 9 5 >° 9 1 » 5 8,i - ! 7 3 > 8 



II 2 .... 0,9 1,0 o,3 2,2 <». • o 1 ,8 



CH' 0.0 1,2 4>7 6,3 J,6 4>4 



I\ . Silice. — i5o s silice précipitée, conditions précédentes, vapeur d'eau variable. 



Composition des i;az (CO 2 déduit). 



Gaz initial. 750°. 900°. 1050°. 1250°. 



Eau a 100". 00°. 90°. 95°. 



CO 99,1 80,7 96,3 90,4 60,1 



H 2 0,9 10,9 3,o (i,o 3i,6 



CH V 0,0 8.4 0,7 3,6 8.3 



\ . Alumine. — Vlumine provenant de la calcination de l'hvdrate Al 2 (OII )' ; , vapeur 

 d'eau variable. 



Composition des gaz (CO 2 déduit). 



Gaz initial. 950°. 950». 1000'. I20G . 



Eau a 20°. 30°. 20°. 20°. 



CO 99,1 90,3 94,0 91,8 97,2 



H 2 »i9 5 i9 4- 1 : »-9 2 >2 



CH 1 0,0 3,8 1,9 2,3 0,6 



Après réaction l'alumine résiduelle ne dégage aucun gaz par contact avec l'eau à la 

 température ordinaire. 



VI. Magnésie. — ioo s magnésie calcinée, contenant encore un peu d'eau se déga- 

 geant à 900 , CO desséché sur Cad 2 . 



